( '376 ) 

 de lamelles hexagonales de tridymile, facilement reconnaissables à leurs 

 groupements et à l'absence d'action sur la lumière polarisée. C'est la pre- 

 mière fois que ce minéral, découvert par M. voiu Rath dans les Irachytes 

 et reproduit par G. Rose en fondant de la silice avec du sel de phosphore, 

 a été obtenu en présence de l'eau. 



» Les cristaux de quartz sont presque toujours accompagnés de petits 

 grains cristallisés, tantôt en losanges, tantôt limités par des arêtes arrondies 

 qui leur donnent l'aspect de grains d'orge; en raison de leur faible dimen- 

 sion, il est fort difficile de mesurer leurs angles; ils agissent sur la lu- 

 mière polarisée, mais assez faiblement, à cause de leur peu d'épaisseur. 



» En nous servant du mélange de silicate d'alumine et de silicate de po- 

 tasse et en diminuant graduellement la proportion de silice, nous sommes 

 arrivés à réduire de beaucoup le quartz et à obtenir une poudre formée 

 surtout des petits losanges et des grains d'orge. Cette poudre, séparée par 

 lévigation des parties les plus ténues, présente les propriétés suivantes 

 elle fond difficilement au chalumeau en un verre blanc huileux; elle est 

 inattaquable aux acides; elle a sensiblement la densité du feldspath orthose, 

 ainsi qu'on peut s'en assurer en en versant une certaine quantité dans uneso- 

 lution d'iodomercurate de potassium (liqueur de Thoulet) ayant une den- 

 sité telle qu'une lamelle d'orthose y nage et qu'un grain de quartz aille au 

 fond. On voit la poudre du minéral artificiel y nager, et, si l'on ajoute 

 quelques gouttes d'eau à la surface du liquide, de manière à amener la for- 

 mation des couches de densités différentes, on la voit rester au même ni- 

 veau que la lamelle d'orthose. 



» Nous avons soumis à l'analyse deux échantillons de cette poudre cris 



talline. Ils nous ont donné : 



I. n 



(par Jiflérence). Orthose. 



Silice 725O 70,03 64,63 



Aliiniine '4>9 '5,59 18,49 



Potasse 12,2 i4,38 16,87 



99»' 



100,00 



» Nous avions donc bien en mains lUie matière feldspathique dans la- 

 quelle le rapport de l'oxygène de l'alumine à celui de la potasse est de 3 à i . 

 Quant à la silice, l'examen microscopique nous montrait qu'une partie 

 était contenue dans la matière à l'état de quartz. Hélait donc bien probable 

 que nous avions affaire à un mélange d'orthose et de quartz. Néanmoins 

 nos analyses ne nous auraient pas suffi pour pouvoir l'affirmer, car il aurait 



